621 



den Gehalt an Kali, geringen an Kalk ab. Dies veranlasst 

 Delessk, mit Beibehaltung der Sauerstolf-Quotienten 1:3:0 

 folgende Formel aufzustellen : 



3 [(Ca, B) Si + AI Si] + "2 (Na Si + Ä\ si) -f (K Si'-|- AI sV). 

 E. DE BEAUiViONT hielt diesen Feldspath auch für Labrador, 

 Daubree für Oligoklas, was durch die Analyse widerlegt zu 

 werden scheint. 



II. Feldspath aus dem Porphyr von Oberstein. 

 Weiss, durchsichtig; spec. Gew. = 2,G-t'2. 



III. „Labrador aus dem Melaphyr zwischen Botzen und Col- 

 mann." 



Krystalle klein. Wassergehalt = 0,73 bis 1,24. 



IV. „Labrador" aus dem Serpentino verde antico der Stein- 

 brüche von Lakonien. 



Spec. Gew. = 2,883. Nach G. Rose sind diese Krystalle 

 Oligoklas. 



V. Feldspathkrystalle aus dem Porphyr von Tyvehohus- 

 Udden bei Cap Holmen am Christiania- Fjord. 



Dieser Porphyr gehört zu den Rhomben-Porphyren; in einer 

 Grundmasse von rauchgrauer bis röthlichbrauner Farbe liegen 

 grosse Krystalle eines Feldspaths, den Delesse für Labradori 

 G. Rose wegen der rechtwinkligen Spaltungsrichtungen für ge- 

 meinen Feldspath hält.*) 





L 



II. 



III. 



IV. 



V. 



Kieselsäure 



52,89 



53,89 



53,23 



53,20 



55,70 



Thonerde 



27,39 



27,66 



27,73 



27,31 



25,23 



Eisenoxyd 



1,24 



0,97 



1,50 



1,03 



1,71 



Manganoxydul 



l 0,30 



— 



Spur 



Spur 



Spur 



Kalk 



5,89 



8,28 



8,28 



8,02 



4,94 



Magnesia 



Spur 



— 



0,93 



1,01 



0,72 



Kali 



4,58 



1,28 1 



7,38 



3,40 



3,53 



Natron 



5,29 



4,92 i 



3,52 



7,04 



Wasser 



2,28 Gli 



jhverlust 3,00 



0,95 



2,51 



0,77 





99,86 



ino. 



100. 



100. 



99,64 



*) Die Uebereinstimmung der Analyse dieses Feldspaths von Dk- 

 lesse mit Labrador- Analysen ist ebensowenig wie bei seinen anderen 

 erwähnten Untersuchungen von Feldspathen, ein Beweis für die Richtig- 

 keit seiner Ansicht. Wie selten eingeschlossene Krystalle rein sind, wie 

 oft sie Theile der Grundmasse bei ihrer Bildung eingeschlossen haben, 

 kann man oft schon durch einfache Vergrösserung erkennen. Rechnet 

 man dazu die Schwierigkeit der Isolirung eingeschlossener Krystalle, so 

 ergiebt sich leicht die Unzuverlässigkeit solcher Analysen. 



